塗布ロボットおよび塗布機一覧表
反応性液状ガスケットの塗布機、塗布ロボットにはつぎのようなタイプがあります。
詳細はカタログがありますので、必要な方はご請求ください。

昭和57年５月１日発行

1

反応型液状ガスケットの耐圧機構《その１》

自動車をはじめ、建設機械や農機、船舶、電気機器等多くの機械の接合部に液状ガスケッ
トが使用されるようになってから20年以上になります。この間、液状ガスケットの性能は向上し、シール材料として多大の信頼を得てきました。
近年、アッセンブリーラインでの使用に適した塗布機や塗布ロボットの開発も進み、液状
ガスケットと合わせて、オンラインガスケットシステム、On Line Gaskets System（O.L.G.S）
として採用が広まりつゝあります。
即ち、オールグシステム（O.L.G.S）とは特別に開発された液状ガスケットと、これをラインで自動的に塗布するための「塗布ロボット」を組合せてフランジ面からの「もれ」を確実に防止する「もれ防止」のトータルシステムです。
オールグシステムの採用により、下記のように大幅なコストダウンを可能にします。
１ ガスケット材料費の削減
４ 加工工数の削減
２ 軽量化、安価な部品の使用
５ 設計時間の短縮
３ 部品の節減、工数の削減
６ 在庫管理の合理化
O.L.G.S材料として使用されている液状ガスケットには、シリコーンRTV系や嫌気性アクリル系の反応型が多く、接合部を充填した後、縮合や重合が起こり、接合部間に弾性接着層を形成し、その機能を発揮します。
この度はその耐圧機構について、２回にわたってその考察の一部を紹介いたします。

はじめに…………………………………１
１．液状ガスケットの分類…………………２
２．フランジシステム………………………２
２−１フランジシステムの要素………２２−２接合限界圧………………………３
２−３接合限界圧の測定………………３
２−４フランジシステムのシール性決定要因…４３．耐圧試験…………………………………４
３−１反応型と不乾性の性能…………４
３−２試験条件と接合限界圧…………５

４．反応型液状ガスケットの耐圧機構…………６
４−１不乾性の耐圧機構……………………６
４−２反応型の基礎理論……………………７
４−３反応型ガスケット層の破壊機構……７５．耐圧試験と破壊式……………………………９５−１反応型ガスケットの物性……………９５−２ガスケット物性と破壊式……………９５−３理論値と実測値………………………９
OLGと固形ガスケットとの比較……11
塗布ロボットおよび塗布機一覧表…12

１．液状ガスケットの分類
現在商品化されている液状ガスケットを分類すると、
表１のようになる。それぞれ、使用目的や使用条件に対しては特長を持っているが、シール性能については、乾圧機構の上からも明らかな違いがある。
１図

不乾性の耐圧機構は、流動性の小さい液状物質を接合

フランジシステム部の隙間に充填し、その流れにくさでシールするものであり、隙間が大きくなった場合は容易に漏洩が起こる。
不乾性の漏洩機構は層流理論で説明される。

１）仕上精度
フランジ面は、一般に 10 〜 20 μ以上の最大凹凸を持つ。精密仕上加工を行い、ポリッシングした面でも 0.1 μ表１

液状ガスケットの分類表（1000 Å）の凹凸がある。

２図

精密旋削した銅面の斜め切断面。凹凸の高さは約５μ２）インナースペース（金属間微細隙間）
金属のフランジ面同志を接合させた場合、平面度が良ければフランジ面全体が接触しているように見えるが、本当に両面が触れている部分は、見かけの接触面積よりはるかに少ない。たとえば、20cm2の鋼平面を接触させ・・ ・・・ ・て、荷重１tonをかけた場合でも真の接触面積は0.1cm2
である。
（表２）
乾性溶剤型は、溶剤が揮散した後には、反応型と同じ耐圧機構を示すはずである。しかし溶剤の揮散速度が遅く、半乾性粘着状態の期間が長く、さらに硬化時の収縮が大きく、接着力も低いものが多いので、その耐圧性は乾性よりも不乾性に近い。したがって、その適用も不乾性と同じ扱いが多く、乾性溶剤型に対する理論も明確なものはない。
シリコーン RTV や嫌気性アクリルのような反応型では、接合部を充填したあと縮合や重合が起こり、接合面間に弾性体接着層を形成しシールするのである。したがって、接合面間の大間隙に対しての耐圧性は高い。しかし接合３図

金属平面接触表２

真の接触面積限界圧（２−２）以上の圧力に対しては、シール剤の弾性（伸び）がシール保持に影響する。

２．フランジシステム
２−１．フランジシステムの要素
ボルト締めフランジ部の漏洩要素としては、仕上精度、

2

クリアランスおよび稼動時の振動などがあげられるが、シまた、金属内部が塑性変形するほどの荷重をかけた場合ール保持に最も影響の大きいものは、タタキ、ズレ等のフでも、表面凹凸は依然として残っている。したがって、どランジ面相互の挙動である。以下に個々の漏洩要素についんなに良い仕上精度および平面度を持つフランジ面同志がて述べる。

高面圧で接触していても、インナースペースが存在する。

OLGと固形ガスケットを比較した場合の総合損益評価表……自動車のオイルパンにOLGSを採用した場合性無溶剤型すなわち反応型と他の非反応型では、その耐

11

表５

理論値の算出θを45°〜50°にした時に約30〜60kg／cm2と倍増している。

一般的な機械部品の接合部では、インナースペースの流体圧力が、全くかからない場合には、完全接合状態

TB1215の実験ではクリアランスを大きくした（θが小

大きさが内部流体の分子の大きさはもちろん、その自由である（４図−１）。接合限界圧（Pr）以下の圧力が加体積よりもはるかに大きい。

えられた時は、接合面の内側ではすでに開口状態となる

３）平

面

度

が、外側は接合状態を保つ（４図−２）。

切削加工した、一般のフランジ面では比較的平面度が良いが、プレス加工された板金部分では100μ以上のうねりを持つ場合がある。

下側本体フランジ：Ｂ

流体圧力：Ｐ（kg／cm2）

ボルト総締付力：Fb（kg）

受圧面積：Sp（cm2）とすれば、ＡとＢを接合させている力はFbであり、Ａ５）ボルトおよび外部要因とＢを離そうとする力、すなわち開口力はP（kg／cm2）×

一般に、固形ガスケットを使用したフランジシステム

Sp（cm2）であるから、接合部の接合条件（４図−１、２状では、接面圧によるシールを得るためにボルトの締付力が必要である。そして、その初期締付力の決定には、ガスケットの応力緩和や、外部要因によるボルトの緩みも考慮されなければならない。

（2 . 2）

外部要因が原因で、複雑な挙動を示す。自動車の例をあSpの時の流体圧力値を、そのフランジシステムの接合

げると、シリンダーヘッド接合面では、３〜５μの振幅
・・・
でタタキがあり、ディファレンシャルハウジング接合部
・・
では、50μ以上のズレ挙動が報告されている。

限界圧と呼びPrで表わす。したがって

は、
理論的
（表５）
にも実験的
（10.12.30図）にも確認できる。

Pr＝Fb／Sp（2 . 3）であり、接合限界圧は、総締付力（接合力）に比例し、受圧面積に反比例する。

２−２．接合限界圧
１）フランジシステムの三態

ガスケット材料に必要な接着力について、たびたび問

流体圧力による試験フランジシステムの挙動を考察し

２）理論値と実測値題になるが、理論破壊式からも明らかなように、ｆがΔh／hた時、流体圧力が、フランジの受圧面積とボルト総締付

表５の結果と耐圧試験結果を比較すると、（開口率）から決定される場合は、弾性の少ない材料ほど、力から決まる一定値（接合限界圧）以上になると、二接TB1215 ：29.90〜59.26kg／cm2

大きい接着力が必要である。
（実際のボルト締めフランジ

合面は接触面積をまったく持たず、フランジシステムは嫌気性Ａ：22.82〜23.82kg／cm2部では開口（Δh）によるｆが破壊の主要因となる。）

完全開口状態（４図−３）となる。

嫌気性Ａ：20kg／cm2

Fb＜P・Sp

結果の傾向と一致する。多くの耐圧試験結果で、高弾性・・・・
ガスケット材料ほどバラツキが大きいのは、はみ出しそへの影響が少なく、比較的一定した結果を示す。このこと

TB1215（2 . 1）

さくなる）時耐圧性の低下を示すが、これは理論値計算

嫌気性Ａは比較的弾性の少ないガスケット材料である

実 測 値

Fb≧P・Spとなる。また、完全開口条件（４図−３）は、となる。ここで、接合力と開口力が等しい即ちFb＝P・が、実用上問題のない耐圧性を示す。
θの変化による耐圧性

2：39kg／cm（ハミ出し除去）態）は、フランジシステムは、温度、振動、機械的応力などのの他の不確定要素によりθが変化するためと考えられる。

理 論 値

上側カバーフランジ：Ａ

二つの接合面の片方でも平面度の悪い接合部は、クリある。

クリアランスと漏洩圧

５図に示すようなフランジシステムにおいて

４）クリアランス
アランスを持つことになる。接合時の締付過多によるフ・・・
ランジのたわみもクリアランスを作る原因となる場合が

30図２）接合限界圧（Pr）

ガスケット材料の弾性について注意を要することは、
見かけの弾性は破壊（変形）速度により大きく変化するとと、ほぼ一致した結果を示す。

いうことである。たとえば開口速度が速ければガスケッ

界面破壊か凝集破壊かの判断は、実験的には困難であるが、理論値の計算結果は界面破壊を示している。

ト材料は、硬いものとしての挙動を示し開口がきわめて遅ければ、柔い材料としての対応をするであろう。この

３）ガスケット物性による耐圧性の特長

ことは、レオロジー（固体粘弾性）の問題であるが、理TB1215は弾性効果により、高い耐圧性を示すが、θの大論的な研究もさることながら実用的な研究が、より重要

きさによって耐圧性が大きく変化する。表５の場合では、

５図

締付力と受圧面積

接合限界圧を計算で求める場合は、次の三点に注意を

であろう。

要する。
※１．固形ガスケットを使用した場合、Fbは有効締付力としなければならない。

−−−次回掲載予定−−−※２．引張り強さおよび接着力が無視できない程度に大きい液状ガスケットを使用した場合は、接合力

反応型液状ガスケットの耐圧機構《その２》
６．評価方法の基本と実際的性能

７．接合部設計の留意点
７−１※３．高弾性液状ガスケットを使用した場合、準開口

固形ガスケット使用時との違い

６−１

実際的シール性決定要因

６−２

自封作用とはみ出し効果

１）ボルト締付力と外部要因

６−３

収縮応力

２）接合面の仕上程度

６−４

評価項目

３）フランジ面幅１）シール性評価項目

７−２

液状ガスケットの選定

２）総合評価項目

７−３

接合部形状

まとめ

10

をFb＋引張り強さまたは接着力としなければならない。
状態において、Spが増加することになるので、実際のPrは下がる。
４図

試験フランジの三態

２−３．接合限界圧の測定
６図に示すようなフランジシステムを使用し、JIS・
K6820耐圧試験機にて、徐々に流体圧力を加え、各加圧段

3測定結果のグラフから見ると、Three Bond 1215（シリコ

以下ではフランジのひずみを示す直線が得られ Pr 以上

ーンRTV）が理論値よりわずかに低く、嫌気性Ａと嫌気では、フランジ開口（ボルトおよびガスケット材の伸び）

性Ｂは、ほぼ計算通りの結果となった。

または、

５−２．ガスケット物性と破壊式

f1 sinθ＋ Pcosθ＋ f1 cosθ− Psinθ＞ Fa（4 . 14）｝｝

階ごとに接合部の開口を測定した。試験結果から、Pr

Ｘ軸方向分力（ズリ応力） Ｙ軸方向分力（引張応力）となる。
（Fa はガスケット接着力）

が流体圧力に比例することがわかる。

１）界面破壊式（4.13）式への適用（4 . 7）式と（4 . 8）式からf1については、

凝集破壊は、Ｂ点の合力すなわち（4・10）式と（4・12）２−４．フランジシステムのシール性決定要因

式の和で起る故、凝集破壊の条件は、
f2 ＋ P ＞ Fs

フランジシステムは、ガスケットとフランジおよびボ（4 . 15）となる。
（Fs はガスケット凝集力）

ガスケットの伸び（フランジ開口）

f1＝Ｅ×---------------------------------------------------------------------------------------（4 . 16）
ガスケットの初期厚さ（接合部の初期高さ）となる。Ｅは、ガスケットの弾性変形範囲内での伸びと引張強さの関係から求まる。

ルトから構成されている。フランジの受圧面積とボルト

Faについては、フランジ面とガスケット層の接着力

締付力は、フランジシステムのシール性を左右するPr

であるが、接着力は厳密には接着剤分子と被着体分子間値を決定し、仕上精度と平面度およびボルト締付力から、

５．耐圧試験と破壊式

接合部空間の初期高さ（ガスケット層の初期厚み）が決定

５−１．反応型ガスケットの物性されるのである。

の結合力である。これは測定により求めることができな
い。接着強度は実際の接合部の破壊強さであり、被着体が破壊する場合を除いて接着力、接着剤の凝集力、破壊フランジ面加工状態とフランジ形状およびボルト締付

反応型ガスケットとして多く使用される、嫌気性アク力は、Pr 値と接合部初期空間（初期ガスケット層形状）

リル（フレキシブルタイプ）、シリコンRTV（液状ガスケッ

・・・・・
したがって、フランジ面とガスケット層の真の接着力を、それぞれの相互関係から決定するのである。それら

ト用Three Bond 1215及び低モジュラスタイプ）については求められないので、引張接着強度を近似値として適用の関連を９図に示す。

硬化時の物性を表４に、接着強度を28、29図に示す。

する。

の条件などに支配される。

θについては、ガスケット層形状及びその変化と流体
表４６図

液状ガスケット硬化時の物性圧力から決定され、実験で求めることも可能であるが、ここでは硬度および伸びから推定する。

試験フランジシステム

２）凝集破壊式（4 . 15）式への適用
凝集力Fsは、ガスケットの分子間結合力であり引張強７図は、各ボルトの締付トルクが90kg-cmで試験した

さ、圧縮強さで判断できるが、内部応力の分解（26・27図）

結果である。Fbは慣用の方法で求めると1980kgであり、から見れば引張強さはｆに圧縮強さはＰに対応するもの

Pr計算値は、25.2kg／cm2となる。

と考えられる。さらに27図のＢ点におけるＰは、そのほグラフから求めたPr測定値は、23.4kg／cm2となり、とんどがガスケット層の圧縮応力で緩和されると考えら

理論値よりわずかに低い。この原因は、２−2.2）、※３

れるので、（4 . 15）式は近似的にによるものである。Pr 値以下での開口は、準開口状態

f＞Fs（ｆ）

を示すものであり、フランジの剛性により変わる。Pr（4 . 17）とする。
〔Fs（ｆ）はガスケットの破断時の引張強さ〕

値以上の開口は、圧力に比例している。

1（4・8）式から、界面のf1と------面のf3は異なる。
2（h＋Δh）

９図

フランジシステムのシール性決定要因

実際の接合部はガスケットの厚みｈに対し、層の長さ（フランジ幅）は十分大きいので、（4・8）式のS1とS3の差は無視できる。したがって（4・17）式のｆは、（4・16）式のf1と３．耐圧試験

同じとする。

液状ガスケットの基礎耐圧試験は、一般に円形の試験

５−３．理論値と実測値

フランジで行われ、流体圧力を徐々に上げて行き、漏洩の有無を確認する方法がとられている。さらに、フランThree Bond 1215および嫌気性Ａを使用した耐圧試験

ジシステムの要素を変化させた時の漏洩圧試験を、性能について、理論値と実測値を比較する。
（試験条件は、試験として行っている。
７図

フランジ開口の測定

８図は、
Fb：580kg（締付トルク30kg-cm）で、クリアラン
ス：0.5での結果である。Pr 計算値は、7.4kg／cm2であり、８図と同じ、ただしクリアランスは0.1mm）

ここでは、耐圧試験結果から、反応型と不乾性の性能

１）理論値の計算

および耐圧試験とPr 値の関係について考察する。
試験条件については各図に付記したが、10〜12図につ28図

剪断接着強度（4・13）式と（4・16）式からのΔhE---------（sinθ＋cosθ）＋P（cosθ−sinθ）＞Fa（4 . 18）h

いては、液状ガスケット塗布直後に接合し、放置時間はThree Bond 1215（シリコーンRTV）を７日間、嫌気性Ａと（4・17）式からのThree Bond 1102およびThree Bond 1121を24時間とした。

ΔhE----------＞Fs（ｆ）
h

３−１．反応型と不乾性の性能（4 . 19）を理論値の計算に使用する。各項についての計算と、限界耐圧力（破壊圧）理論値を表５に示す。
（θは表中の範10図は、クリアランス時の耐圧試験結果であるが、反応囲を推定した。）

型と不乾性の差が大きくでている。不乾性は、クリアランスに対しては、液体であるための凝集力の低さから、そのシール性が失われ、流体圧により容易に押し流される。反８図4

液体ガスケットによるフランジ開口差

応型は、クリアランスの増大に対してのシール性のみで29図

引張接着強度

9また、界面層の変形には、ずれの弾性率を適用し、23
図のA1〜A4各点における内部応力は、

1
り、Ｆによる応力は24図------（h＋Δh）面が最大であるから
2なく、Pr以上のフランジ開口に対しても、その接着力

ガスケット層の初期厚み（インナースペース）がきわめ

ガスケット層の界面破壊はＡまたはＡ'点より始まり、と伸びで追従し、シールを保持していると考えられる。

て薄い場合、各加圧段階での縦方変化が、初期厚みに対pA2＝nθ2

差以上に大きい変化となり、ガスケット物性の差が現わ

開口力Ｆと流体圧Ｐによる破壊力について、それぞれ（4 . 6）pA3＝nθ3

れにくくなると考えられる。

Ｘ軸方向（水平方向）とＹ軸方向（垂直方向）に分けて考える。

pA4＝nθ4＝0と表わせる。そして、θ1＞θ2＞θ3＞θ4であるから、pA1＞
pA2＞pA3＞pA4である。
（ｎはガスケットのずれ弾性率）
以上のことから、Ｐによる内部応力は流体接触面（21３−２．試験条件と接合限界圧

26図において開口力Ｆが働くとＡ、Ｂ点では、ガスケッ
ト層の曲線ＡＢの接線方向に、内部応力f1、f2が発生す

いま、６図のような試験フランジを考えた時、フランる。f1を分解すると、

ジ形状およびボルト締付力から決まる試験条件は、13図

Ａ点では図、A1Y1面）が最大であることが分かる。
２）開口力による変形と内部応力

XA＝f1 sinθ

｝

Ｂ点では
XB＝0

部の接着面積）をS1とすれば、のような関係にある。

（4 . 9）

YA＝f1 cosθ

24図で、開口力Ｆによりガスケット層の厚みが、ｈからh＋Δhとなった時、接合面の面積（ガスケットと接合

10図｝（4 . 10）YB＝f2

Δh
F／S1＝E ---------h

し、ガスケットの接着力や凝集力の高低による追従性の凝集破壊はＢ点より起こる。
（25図）

pA1＝nθ111図は、フランジ幅を変化させた時の試験結果であるとなる。

（4 . 7）

クリアランスと漏洩圧がPr値の変化をなくすため、締付力を一定としているので、フランジ幅の増大にともない、面圧は低くくなる。しである。
（Ｅはガスケットのヤング率）

たがってフランジ幅と面圧の同時変化と耐圧性の関係を示すのであるが、ガスケット層の破壊（４−３）から考えると、フランジ幅変化より、むしろPr値一定での面圧変化と見るべきであろう。

13図

試験条件とPr値

試験条件の変化は、Pr値の変化をともなう場合が多26図
24図

Ｆによる変形と内部応力いので耐圧試験結果を液状ガスケット性能の判断材料とｆの分解する場合は、フランジシステムの接合限界圧を考慮しなければならない。

27図において流体圧力Ｐは、曲線ＡＢの法線方向に作用しＡ点においてのＹ軸方向分力（Y A）は、非破壊力とまた、垂直方向の各断面は、それぞれ異なった曲率をなる。

持って変形している（接合部中央Ｌ／２面は、垂直方向

Ｐを分解すると、のみに変形）。F／Sとガスケットの内部応力ｆは、各断Ａ点では面の接線方向で釣り合っている。
1
24図において、接合面と平行なガスケット層断面、----4
1（h＋Δh）及び ------（h＋Δh）の面積を、S2及びS3とすれば、
2

合

YB＝0

面〕 f 1＝F／S1

1〔------（h＋Δh）面〕
4

f 2＝F／S2

1〔------（h＋Δh）面〕
2

f 3＝F／S3（4 . 8）｝（4 . 11）
11図

Ｂ点では、
XB＝P

それぞれの面と接合面の内部応力ｆは、〔接π
XA＝Psin（------＝Pcosθ
2 −θ）
π
YA＝−Pcos（------−
θ）＝−Psinθ2｝

フランジ幅と漏洩圧

結果は、反応型では面圧が低い程シール性を増しており、（4 . 12）

初期ガスケット層厚み（インナースペース）の増加により、フとなる。

ランジ開口に対する追従性が増したためと考えられる。
12図は、仕上精度による変化であるが、これは接合部である。S1＞S2＞S3であるから、f1＜f2＜f3となり、開口空間の縦方向変化であり、基本的には、10図のクリアラ

1
力Ｆに対するガスケット層の引張応力ｆは、------（h＋Δh）
2

ンスに対する傾向と同じ要因による変化と思われる。

14図

内径と漏れ圧の関係

14図の試験では、内径を増加させた時の漏洩圧変化を断面が最大となる。
（ただし各断面全体にかかる応力はＦ見ているが、面幅が一定であるので、フランジ面積を増で、どの断面も等しい。）

加している。そして、締付力は一定であるから、内径の増加にともない締付面圧は減少し、Pr値も減少する。

３）破壊式
Ｐによるガスケット層の応力は、
21図A1Y1面が最大であ

27図

Ｐの分解

界面破壊は、Ａ点の合力すなわち（4・9）式と（4・11）
式の和で起こる故、界面破壊の条件は、
f（sin1
θ＋cosθ）＋P（cosθ−sinθ）＞Fa（4 . 13）12図

25図

ガスケット層の破壊

仕上精度と漏洩圧

10〜12図で注意すべき点は初期接合部空間の高さ（ガスケットの初期厚み）が小さくなると、いずれのガスケット
も、漏洩圧が近づいてくる傾向にあるといえる。これは、

8

15図

内径と
漏れ圧の関係5

15図の試験は、14図と同様に内径を増加させ面幅を一したものであり、そのシール性は、加圧時の接合部空間

この式は、 一定時間に流出する液体の体積Ｑは、内方向の開口力（流体圧間接力）Ｆとに分けるとすれば、定としているが、この場合は締付面圧を一定にするための縦方向変化に大きく左右される。したがって、耐圧性

外両端における圧力差Ｐと、管半径Ｒに比例し、内外のＰとＦはガスケット層の弾性変形により、大きさあるいに、フランジ面積の増加とともに、締付力を増している。

はPr値の変化と関係する。Pr値が一定の場合（18図）に距離長さＬと粘性率ηに反比例する。 ことを示していは方向を変えて内部応力ｐおよびｆとして作用する。ｆ

しかし、締付力の増加率より、受圧面積の増加率のほは初期ガスケット層（インナースペース）の初期厚みをる。したがって耐圧性が良い条件は、１．内圧（Ｐ）がとｐの合力がガスケットの凝集力Fsあるいは接着力Fa

決める締付面圧が、その耐圧性に影響する。

低い

以上になった時、ガスケット層の破壊が始まる。

うが高いのでPr値は下がる。
16図は、内径を一定とし、面幅を増加させた試験であ２．フランジ幅（Ｌ）が大きい

３．接合面間の

１）流体圧力による変形と内部応力

距離（Ｒ）は小さいとなる。

るが、締付面圧を一定とするために、締付力を増しているのでPr値は増加する。

この他に、不乾性ガスケットの耐圧機構は、流体力学

ガスケット層に流体圧力Ｐがかかる時、層の長さ（フにおける『粘性流体の二平行板間の定常流れ』の理論でランジ幅）Ｌが、層の厚みｈに対し十分長ければ、そのも説明される。

変形は21図に示すようになる。
（21図中のAYは垂直方向、
BXは水平方向の断面を表わす。）

４−２．反応型の基礎理論
反応型液状ガスケットを持つフランジシステムに流体圧力が加えられた時、ガスケット層に直接作用する圧力
Ｐと、受圧面積とボルト強度およびフランジ剛性などのシステム条件と圧力Ｐとの関係により決まる開口力Ｆと19図
16図

面幅と漏れ圧の関係

面幅とが働く。ガスケット層の耐圧機構は、ＦとＰによる合力

１）フックの法則
フックの法則は、４．反応型液状ガスケットの耐圧機構
４−１．不乾性の耐圧機構
不乾性液状ガスケットの耐圧機構は、表面効果、密着効果、薄層効果、層流理論などで説明されている。
１）表面効果投錨効果または鍵作用とも呼ばれ、表面荒さによる液・・状ガスケットと接合面との接触面積の増加およびぬれ性
締付力と漏れ圧の関係18図は、締付力および内径を一定としているので、Pr値は一定である。

22図の各部分について考える。各部分の内部応力は、しそのシールを保持する。

締付力とともに増加する。

17図

21図の内部層（B 1X 1〜B 2X 2間の層）における変形を、

ＦおよびＰが働いた時、ガスケット層は弾性挙動を示

17図では、フランジ形状の変化はないので、Pr値はＰによる変形と、ガスケット層とフランジ面の密着力またはガスケッ
ト材凝集力との関係で説明される。

漏れ圧の関係21図

向上の効果で、接着理論でも説明されている。
２）密着効果液状ガスケットのぬれの問題であり、表面張力および粘性による凝着の理論が適用されている。
３）層流理論
不乾性液状ガスケットが接合部において示す挙動は、
ニュートンの粘性法則を毛細管内の層流理論に適用して（22図−１部分）Δl1
p1＝E ----------- （4 . 3）l（22図−２部分）Δl2
p2＝E ----------- （4 . 4）l（22図−３部分）Δl3
p3＝E ----------- （4 . 5）l弾性変形の範囲内では、外力（応力）とひずみが比例するというもので、この関係は、

伸び、圧縮、ずれ、ねじれ、のいずれの場合でも成り立
ち、一般に次式で表わされる。
外力（応力）＝弾性率×ひずみ（4 . 2）

この式は、すべての種類の外力（応力）とひずみの関と表わせる。
（Ｅはガスケットのヤング率）ここで、Δl1＞
Δl2＞Δl3であるから、p1＞p2＞p3であり、このとき係において成立する。
２）物性による弾性率の違い

p1＝P、p4-n≒0である。

ゴムの示す弾性は金属などのそれとはヤング率Ｅやポアソン比σを比較してみると著しく異なることが明らかである。金属ではＥは1011〜1012dyn／cm2であるが、ゴムでは106〜107dyn／cm2である。可逆的な弾性域すなわ
ちフックの法則が成立する範囲は金属では１％以下であるが、ゴムでは200％以上に引き延ばしても成立する。
表３

弾性率の表

得られる次式より説明される。
P
πR4
Q＝ -----------・------8η
L（4 . 1）

Ｐ：管両端の圧力差。Ｑ：単位時間に流出する液体の体積。
η：液体の粘性率。 Ｌ：管の長さ。 Ｒ：管の半径。

18図

22図

Ｐによる内部応力

面幅と漏れ圧

フランジ面積の増加による締付面圧低下とフランジ幅の増加を同時に見ていることになる。
19図は、外径を一定とし、面幅を増加（内径を減少）さ

４−３．ガスケット層の破壊機構
20図

毛細管内の層流

接合面が水平なフランジシステムを考えた時、ガスケッ
ト層にかかる外力を、水平方向の流体圧直接力Ｐと、垂直

23図

界面の応力

せているので、締付力が一定でもPr値は増していく。
締付面圧は、フランジ面積の増加にともない低下している。
14〜19図の耐圧試験は、不乾性溶剤型ガスケットを使用

67

15図の試験は、14図と同様に内径を増加させ面幅を一したものであり、そのシール性は、加圧時の接合部空間

この式は、 一定時間に流出する液体の体積Ｑは、内方向の開口力（流体圧間接力）Ｆとに分けるとすれば、定としているが、この場合は締付面圧を一定にするための縦方向変化に大きく左右される。したがって、耐圧性

外両端における圧力差Ｐと、管半径Ｒに比例し、内外のＰとＦはガスケット層の弾性変形により、大きさあるいに、フランジ面積の増加とともに、締付力を増している。

はPr値の変化と関係する。Pr値が一定の場合（18図）に距離長さＬと粘性率ηに反比例する。 ことを示していは方向を変えて内部応力ｐおよびｆとして作用する。ｆ

しかし、締付力の増加率より、受圧面積の増加率のほは初期ガスケット層（インナースペース）の初期厚みをる。したがって耐圧性が良い条件は、１．内圧（Ｐ）がとｐの合力がガスケットの凝集力Fsあるいは接着力Fa

決める締付面圧が、その耐圧性に影響する。

低い

以上になった時、ガスケット層の破壊が始まる。

うが高いのでPr値は下がる。
16図は、内径を一定とし、面幅を増加させた試験であ２．フランジ幅（Ｌ）が大きい

３．接合面間の

１）流体圧力による変形と内部応力

距離（Ｒ）は小さいとなる。

るが、締付面圧を一定とするために、締付力を増しているのでPr値は増加する。

この他に、不乾性ガスケットの耐圧機構は、流体力学

ガスケット層に流体圧力Ｐがかかる時、層の長さ（フにおける『粘性流体の二平行板間の定常流れ』の理論でランジ幅）Ｌが、層の厚みｈに対し十分長ければ、そのも説明される。

変形は21図に示すようになる。
（21図中のAYは垂直方向、
BXは水平方向の断面を表わす。）

４−２．反応型の基礎理論
反応型液状ガスケットを持つフランジシステムに流体圧力が加えられた時、ガスケット層に直接作用する圧力
Ｐと、受圧面積とボルト強度およびフランジ剛性などのシステム条件と圧力Ｐとの関係により決まる開口力Ｆと19図
16図

面幅と漏れ圧の関係

面幅とが働く。ガスケット層の耐圧機構は、ＦとＰによる合力

１）フックの法則
フックの法則は、４．反応型液状ガスケットの耐圧機構
４−１．不乾性の耐圧機構
不乾性液状ガスケットの耐圧機構は、表面効果、密着効果、薄層効果、層流理論などで説明されている。
１）表面効果投錨効果または鍵作用とも呼ばれ、表面荒さによる液・・状ガスケットと接合面との接触面積の増加およびぬれ性
締付力と漏れ圧の関係18図は、締付力および内径を一定としているので、Pr値は一定である。

22図の各部分について考える。各部分の内部応力は、しそのシールを保持する。

締付力とともに増加する。

17図

21図の内部層（B 1X 1〜B 2X 2間の層）における変形を、

ＦおよびＰが働いた時、ガスケット層は弾性挙動を示

17図では、フランジ形状の変化はないので、Pr値はＰによる変形と、ガスケット層とフランジ面の密着力またはガスケッ
ト材凝集力との関係で説明される。

漏れ圧の関係21図

向上の効果で、接着理論でも説明されている。
２）密着効果液状ガスケットのぬれの問題であり、表面張力および粘性による凝着の理論が適用されている。
３）層流理論
不乾性液状ガスケットが接合部において示す挙動は、
ニュートンの粘性法則を毛細管内の層流理論に適用して（22図−１部分）Δl1
p1＝E ----------- （4 . 3）l（22図−２部分）Δl2
p2＝E ----------- （4 . 4）l（22図−３部分）Δl3
p3＝E ----------- （4 . 5）l弾性変形の範囲内では、外力（応力）とひずみが比例するというもので、この関係は、

伸び、圧縮、ずれ、ねじれ、のいずれの場合でも成り立
ち、一般に次式で表わされる。
外力（応力）＝弾性率×ひずみ（4 . 2）

この式は、すべての種類の外力（応力）とひずみの関と表わせる。
（Ｅはガスケットのヤング率）ここで、Δl1＞
Δl2＞Δl3であるから、p1＞p2＞p3であり、このとき係において成立する。
２）物性による弾性率の違い

p1＝P、p4-n≒0である。

ゴムの示す弾性は金属などのそれとはヤング率Ｅやポアソン比σを比較してみると著しく異なることが明らかである。金属ではＥは1011〜1012dyn／cm2であるが、ゴムでは106〜107dyn／cm2である。可逆的な弾性域すなわ
ちフックの法則が成立する範囲は金属では１％以下であるが、ゴムでは200％以上に引き延ばしても成立する。
表３

弾性率の表

得られる次式より説明される。
P
πR4
Q＝ -----------・------8η
L（4 . 1）

Ｐ：管両端の圧力差。Ｑ：単位時間に流出する液体の体積。
η：液体の粘性率。 Ｌ：管の長さ。 Ｒ：管の半径。

18図

22図

Ｐによる内部応力

面幅と漏れ圧

フランジ面積の増加による締付面圧低下とフランジ幅の増加を同時に見ていることになる。
19図は、外径を一定とし、面幅を増加（内径を減少）さ

４−３．ガスケット層の破壊機構
20図

毛細管内の層流

接合面が水平なフランジシステムを考えた時、ガスケッ
ト層にかかる外力を、水平方向の流体圧直接力Ｐと、垂直

23図

界面の応力

せているので、締付力が一定でもPr値は増していく。
締付面圧は、フランジ面積の増加にともない低下している。
14〜19図の耐圧試験は、不乾性溶剤型ガスケットを使用

6

7

また、界面層の変形には、ずれの弾性率を適用し、23
図のA1〜A4各点における内部応力は、

1
り、Ｆによる応力は24図------（h＋Δh）面が最大であるから
2なく、Pr以上のフランジ開口に対しても、その接着力

ガスケット層の初期厚み（インナースペース）がきわめ

ガスケット層の界面破壊はＡまたはＡ'点より始まり、と伸びで追従し、シールを保持していると考えられる。

て薄い場合、各加圧段階での縦方変化が、初期厚みに対し、ガスケットの接着力や凝集力の高低による追従性の凝集破壊はＢ点より起こる。
（25図）

pA1＝nθ1
pA2＝nθ2

差以上に大きい変化となり、ガスケット物性の差が現わ

開口力Ｆと流体圧Ｐによる破壊力について、それぞれ（4 . 6）pA3＝nθ3

れにくくなると考えられる。

Ｘ軸方向（水平方向）とＹ軸方向（垂直方向）に分けて考える。

pA4＝nθ4＝0と表わせる。そして、θ1＞θ2＞θ3＞θ4であるから、pA1＞
pA2＞pA3＞pA4である。
（ｎはガスケットのずれ弾性率）
以上のことから、Ｐによる内部応力は流体接触面（21ト層の曲線ＡＢの接線方向に、内部応力f1、f2が発生す
いま、６図のような試験フランジを考えた時、フランる。f1を分解すると、

ジ形状およびボルト締付力から決まる試験条件は、13図

Ａ点では図、A1Y1面）が最大であることが分かる。
２）開口力による変形と内部応力

XA＝f1 sinθ

｝

Ｂ点では
XB＝0

部の接着面積）をS1とすれば、のような関係にある。

（4 . 9）

YA＝f1 cosθ

24図で、開口力Ｆによりガスケット層の厚みが、ｈからh＋Δhとなった時、接合面の面積（ガスケットと接合

10図｝（4 . 10）YB＝f2

Δh
F／S1＝E ---------h３−２．試験条件と接合限界圧

26図において開口力Ｆが働くとＡ、Ｂ点では、ガスケッ

11図は、フランジ幅を変化させた時の試験結果であるとなる。

（4 . 7）

クリアランスと漏洩圧がPr値の変化をなくすため、締付力を一定としているので、フランジ幅の増大にともない、面圧は低くくなる。しである。
（Ｅはガスケットのヤング率）

たがってフランジ幅と面圧の同時変化と耐圧性の関係を示すのであるが、ガスケット層の破壊（４−３）から考えると、フランジ幅変化より、むしろPr値一定での面圧変化と見るべきであろう。

13図

試験条件とPr値

試験条件の変化は、Pr値の変化をともなう場合が多26図
24図

Ｆによる変形と内部応力いので耐圧試験結果を液状ガスケット性能の判断材料とｆの分解する場合は、フランジシステムの接合限界圧を考慮しなければならない。

27図において流体圧力Ｐは、曲線ＡＢの法線方向に作用しＡ点においてのＹ軸方向分力（Y A）は、非破壊力とまた、垂直方向の各断面は、それぞれ異なった曲率をなる。

持って変形している（接合部中央Ｌ／２面は、垂直方向

Ｐを分解すると、のみに変形）。F／Sとガスケットの内部応力ｆは、各断Ａ点では面の接線方向で釣り合っている。

π
XA＝Psin（------- −θ）＝Pcosθ
2π
YA＝−Pcos（------- −θ）＝−Psinθ
2
Ｂ点では、

1
24図において、接合面と平行なガスケット層断面、----4

1（h＋Δh）及び ------（h＋Δh）の面積を、S2及びS3とすれば、2それぞれの面と接合面の内部応力ｆは、
〔接

合

XB＝P

面〕 f 1＝F／S1

1〔------（h＋Δh）面〕
4

f 2＝F／S2

1〔------（h＋Δh）面〕
2

f 3＝F／S3（4 . 8）

YB＝0
となる。

｝

（4 . 11）11図

フランジ幅と漏洩圧

結果は、反応型では面圧が低い程シール性を増しており、｝

初期ガスケット層厚み（インナースペース）の増加により、フ（4 . 12）ランジ開口に対する追従性が増したためと考えられる。
12図は、仕上精度による変化であるが、これは接合部である。S1＞S2＞S3であるから、f1＜f2＜f3となり、開口空間の縦方向変化であり、基本的には、10図のクリアラ

1
力Ｆに対するガスケット層の引張応力ｆは、------（h＋Δh）
2

ンスに対する傾向と同じ要因による変化と思われる。

14図

内径と漏れ圧の関係

14図の試験では、内径を増加させた時の漏洩圧変化を断面が最大となる。
（ただし各断面全体にかかる応力はＦ見ているが、面幅が一定であるので、フランジ面積を増で、どの断面も等しい。）

加している。そして、締付力は一定であるから、内径の増加にともない締付面圧は減少し、Pr値も減少する。

３）破壊式
Ｐによるガスケット層の応力は、
21図A1Y1面が最大であ

27図

Ｐの分解

界面破壊は、Ａ点の合力すなわち（4・9）式と（4・11）
式の和で起こる故、界面破壊の条件は、
f（sin1
θ＋cosθ）＋P（cosθ−sinθ）＞Fa
25図

ガスケット層の破壊（4 . 13）12図

仕上精度と漏洩圧

10〜12図で注意すべき点は初期接合部空間の高さ（ガスケットの初期厚み）が小さくなると、いずれのガスケット
も、漏洩圧が近づいてくる傾向にあるといえる。これは、

8

15図

内径と
漏れ圧の関係5測定結果のグラフから見ると、Three Bond 1215（シリコ

以下ではフランジのひずみを示す直線が得られ Pr 以上

ーンRTV）が理論値よりわずかに低く、嫌気性Ａと嫌気では、フランジ開口（ボルトおよびガスケット材の伸び）

性Ｂは、ほぼ計算通りの結果となった。

または、

５−２．ガスケット物性と破壊式

f1 sinθ＋ Pcosθ＋ f1 cosθ− Psinθ＞ Fa（4 . 14）｝｝

階ごとに接合部の開口を測定した。試験結果から、Pr

Ｘ軸方向分力（ズリ応力） Ｙ軸方向分力（引張応力）となる。
（Fa はガスケット接着力）

が流体圧力に比例することがわかる。

１）界面破壊式（4.13）式への適用（4 . 7）式と（4 . 8）式からf1については、

凝集破壊は、Ｂ点の合力すなわち（4・10）式と（4・12）２−４．フランジシステムのシール性決定要因

式の和で起る故、凝集破壊の条件は、
f2 ＋ P ＞ Fs

フランジシステムは、ガスケットとフランジおよびボ（4 . 15）となる。
（Fs はガスケット凝集力）

ガスケットの伸び（フランジ開口）

f1＝Ｅ×---------------------------------------------------------------------------------------（4 . 16）
ガスケットの初期厚さ（接合部の初期高さ）となる。Ｅは、ガスケットの弾性変形範囲内での伸びと引張強さの関係から求まる。

ルトから構成されている。フランジの受圧面積とボルト

Faについては、フランジ面とガスケット層の接着力

締付力は、フランジシステムのシール性を左右するPr

であるが、接着力は厳密には接着剤分子と被着体分子間値を決定し、仕上精度と平面度およびボルト締付力から、

５．耐圧試験と破壊式

接合部空間の初期高さ（ガスケット層の初期厚み）が決定

５−１．反応型ガスケットの物性されるのである。

の結合力である。これは測定により求めることができな
い。接着強度は実際の接合部の破壊強さであり、被着体が破壊する場合を除いて接着力、接着剤の凝集力、破壊フランジ面加工状態とフランジ形状およびボルト締付

反応型ガスケットとして多く使用される、嫌気性アク力は、Pr 値と接合部初期空間（初期ガスケット層形状）

リル（フレキシブルタイプ）、シリコンRTV（液状ガスケッ

・・・・・
したがって、フランジ面とガスケット層の真の接着力を、それぞれの相互関係から決定するのである。それら

ト用Three Bond 1215及び低モジュラスタイプ）については求められないので、引張接着強度を近似値として適用の関連を９図に示す。

硬化時の物性を表４に、接着強度を28、29図に示す。

する。

の条件などに支配される。

θについては、ガスケット層形状及びその変化と流体
表４６図

液状ガスケット硬化時の物性圧力から決定され、実験で求めることも可能であるが、ここでは硬度および伸びから推定する。

試験フランジシステム

２）凝集破壊式（4 . 15）式への適用
凝集力Fsは、ガスケットの分子間結合力であり引張強７図は、各ボルトの締付トルクが90kg-cmで試験した

さ、圧縮強さで判断できるが、内部応力の分解（26・27図）

結果である。Fbは慣用の方法で求めると1980kgであり、から見れば引張強さはｆに圧縮強さはＰに対応するもの

Pr計算値は、25.2kg／cm2となる。

と考えられる。さらに27図のＢ点におけるＰは、そのほグラフから求めたPr測定値は、23.4kg／cm2となり、とんどがガスケット層の圧縮応力で緩和されると考えら

理論値よりわずかに低い。この原因は、２−2.2）、※３

れるので、（4 . 15）式は近似的にによるものである。Pr 値以下での開口は、準開口状態

f＞Fs（ｆ）

を示すものであり、フランジの剛性により変わる。Pr（4 . 17）とする。
〔Fs（ｆ）はガスケットの破断時の引張強さ〕

値以上の開口は、圧力に比例している。

1（4・8）式から、界面のf1と------面のf3は異なる。
2（h＋Δh）

９図

フランジシステムのシール性決定要因

実際の接合部はガスケットの厚みｈに対し、層の長さ（フランジ幅）は十分大きいので、（4・8）式のS1とS3の差は無視できる。したがって（4・17）式のｆは、（4・16）式のf1と３．耐圧試験

同じとする。

液状ガスケットの基礎耐圧試験は、一般に円形の試験

５−３．理論値と実測値

フランジで行われ、流体圧力を徐々に上げて行き、漏洩の有無を確認する方法がとられている。さらに、フランThree Bond 1215および嫌気性Ａを使用した耐圧試験

ジシステムの要素を変化させた時の漏洩圧試験を、性能について、理論値と実測値を比較する。
（試験条件は、試験として行っている。
７図

フランジ開口の測定

８図は、
Fb：580kg（締付トルク30kg-cm）で、クリアラン
ス：0.5での結果である。Pr 計算値は、7.4kg／cm2であり、８図と同じ、ただしクリアランスは0.1mm）

ここでは、耐圧試験結果から、反応型と不乾性の性能

１）理論値の計算

および耐圧試験とPr 値の関係について考察する。
試験条件については各図に付記したが、10〜12図につ28図

剪断接着強度（4・13）式と（4・16）式からのΔhE---------（sinθ＋cosθ）＋P（cosθ−sinθ）＞Fa（4 . 18）h

いては、液状ガスケット塗布直後に接合し、放置時間はThree Bond 1215（シリコーンRTV）を７日間、嫌気性Ａと（4・17）式からのThree Bond 1102およびThree Bond 1121を24時間とした。

ΔhE----------＞Fs（ｆ）
h

３−１．反応型と不乾性の性能（4 . 19）を理論値の計算に使用する。各項についての計算と、限界耐圧力（破壊圧）理論値を表５に示す。
（θは表中の範10図は、クリアランス時の耐圧試験結果であるが、反応囲を推定した。）

型と不乾性の差が大きくでている。不乾性は、クリアランスに対しては、液体であるための凝集力の低さから、そのシール性が失われ、流体圧により容易に押し流される。反８図4

液体ガスケットによるフランジ開口差

応型は、クリアランスの増大に対してのシール性のみで29図

引張接着強度9

表５

理論値の算出θを45°〜50°にした時に約30〜60kg／cm2と倍増している。

一般的な機械部品の接合部では、インナースペースの流体圧力が、全くかからない場合には、完全接合状態

TB1215の実験ではクリアランスを大きくした（θが小

大きさが内部流体の分子の大きさはもちろん、その自由である（４図−１）。接合限界圧（Pr）以下の圧力が加体積よりもはるかに大きい。

えられた時は、接合面の内側ではすでに開口状態となる

３）平

面

度

が、外側は接合状態を保つ（４図−２）。

切削加工した、一般のフランジ面では比較的平面度が良いが、プレス加工された板金部分では100μ以上のうねりを持つ場合がある。

下側本体フランジ：Ｂ

流体圧力：Ｐ（kg／cm2）

ボルト総締付力：Fb（kg）

受圧面積：Sp（cm2）とすれば、ＡとＢを接合させている力はFbであり、Ａ５）ボルトおよび外部要因とＢを離そうとする力、すなわち開口力はP（kg／cm2）×

一般に、固形ガスケットを使用したフランジシステム

Sp（cm2）であるから、接合部の接合条件（４図−１、２状では、接面圧によるシールを得るためにボルトの締付力が必要である。そして、その初期締付力の決定には、ガスケットの応力緩和や、外部要因によるボルトの緩みも考慮されなければならない。

（2 . 2）

外部要因が原因で、複雑な挙動を示す。自動車の例をあSpの時の流体圧力値を、そのフランジシステムの接合

げると、シリンダーヘッド接合面では、３〜５μの振幅
・・・
でタタキがあり、ディファレンシャルハウジング接合部
・・
では、50μ以上のズレ挙動が報告されている。

限界圧と呼びPrで表わす。したがって

は、
理論的
（表５）
にも実験的
（10.12.30図）にも確認できる。

Pr＝Fb／Sp（2 . 3）であり、接合限界圧は、総締付力（接合力）に比例し、受圧面積に反比例する。

２−２．接合限界圧
１）フランジシステムの三態

ガスケット材料に必要な接着力について、たびたび問

流体圧力による試験フランジシステムの挙動を考察し

２）理論値と実測値題になるが、理論破壊式からも明らかなように、ｆがΔh／hた時、流体圧力が、フランジの受圧面積とボルト総締付

表５の結果と耐圧試験結果を比較すると、（開口率）から決定される場合は、弾性の少ない材料ほど、力から決まる一定値（接合限界圧）以上になると、二接TB1215 ：29.90〜59.26kg／cm2

大きい接着力が必要である。
（実際のボルト締めフランジ

合面は接触面積をまったく持たず、フランジシステムは嫌気性Ａ：22.82〜23.82kg／cm2部では開口（Δh）によるｆが破壊の主要因となる。）

完全開口状態（４図−３）となる。

嫌気性Ａ：20kg／cm2

Fb＜P・Sp

結果の傾向と一致する。多くの耐圧試験結果で、高弾性・・・・
ガスケット材料ほどバラツキが大きいのは、はみ出しそへの影響が少なく、比較的一定した結果を示す。このこと

TB1215（2 . 1）

さくなる）時耐圧性の低下を示すが、これは理論値計算

嫌気性Ａは比較的弾性の少ないガスケット材料である

実 測 値

Fb≧P・Spとなる。また、完全開口条件（４図−３）は、となる。ここで、接合力と開口力が等しい即ちFb＝P・が、実用上問題のない耐圧性を示す。
θの変化による耐圧性

2：39kg／cm（ハミ出し除去）態）は、フランジシステムは、温度、振動、機械的応力などのの他の不確定要素によりθが変化するためと考えられる。

理 論 値

上側カバーフランジ：Ａ

二つの接合面の片方でも平面度の悪い接合部は、クリある。

クリアランスと漏洩圧

５図に示すようなフランジシステムにおいて

４）クリアランス
アランスを持つことになる。接合時の締付過多によるフ・・・
ランジのたわみもクリアランスを作る原因となる場合が

30図２）接合限界圧（Pr）

ガスケット材料の弾性について注意を要することは、
見かけの弾性は破壊（変形）速度により大きく変化するとと、ほぼ一致した結果を示す。

いうことである。たとえば開口速度が速ければガスケッ

界面破壊か凝集破壊かの判断は、実験的には困難であるが、理論値の計算結果は界面破壊を示している。

ト材料は、硬いものとしての挙動を示し開口がきわめて遅ければ、柔い材料としての対応をするであろう。この

３）ガスケット物性による耐圧性の特長

ことは、レオロジー（固体粘弾性）の問題であるが、理TB1215は弾性効果により、高い耐圧性を示すが、θの大論的な研究もさることながら実用的な研究が、より重要

きさによって耐圧性が大きく変化する。表５の場合では、

５図

締付力と受圧面積

接合限界圧を計算で求める場合は、次の三点に注意を

であろう。

要する。
※１．固形ガスケットを使用した場合、Fbは有効締付力としなければならない。

−−−次回掲載予定−−−※２．引張り強さおよび接着力が無視できない程度に大きい液状ガスケットを使用した場合は、接合力

反応型液状ガスケットの耐圧機構《その２》
６．評価方法の基本と実際的性能

７．接合部設計の留意点
７−１※３．高弾性液状ガスケットを使用した場合、準開口

固形ガスケット使用時との違い

６−１

実際的シール性決定要因

６−２

自封作用とはみ出し効果

１）ボルト締付力と外部要因

６−３

収縮応力

２）接合面の仕上程度

６−４

評価項目

３）フランジ面幅１）シール性評価項目

７−２

液状ガスケットの選定

２）総合評価項目

７−３

接合部形状

まとめ

10

をFb＋引張り強さまたは接着力としなければならない。
状態において、Spが増加することになるので、実際のPrは下がる。
４図

試験フランジの三態

２−３．接合限界圧の測定
６図に示すようなフランジシステムを使用し、JIS・
K6820耐圧試験機にて、徐々に流体圧力を加え、各加圧段

3１．液状ガスケットの分類
現在商品化されている液状ガスケットを分類すると、
表１のようになる。それぞれ、使用目的や使用条件に対しては特長を持っているが、シール性能については、乾圧機構の上からも明らかな違いがある。
１図

不乾性の耐圧機構は、流動性の小さい液状物質を接合

フランジシステム部の隙間に充填し、その流れにくさでシールするものであり、隙間が大きくなった場合は容易に漏洩が起こる。
不乾性の漏洩機構は層流理論で説明される。

１）仕上精度
フランジ面は、一般に 10 〜 20 μ以上の最大凹凸を持つ。精密仕上加工を行い、ポリッシングした面でも 0.1 μ表１

液状ガスケットの分類表（1000 Å）の凹凸がある。

２図

精密旋削した銅面の斜め切断面。凹凸の高さは約５μ２）インナースペース（金属間微細隙間）
金属のフランジ面同志を接合させた場合、平面度が良ければフランジ面全体が接触しているように見えるが、本当に両面が触れている部分は、見かけの接触面積よりはるかに少ない。たとえば、20cm2の鋼平面を接触させ・・ ・・・ ・て、荷重１tonをかけた場合でも真の接触面積は0.1cm2
である。
（表２）
乾性溶剤型は、溶剤が揮散した後には、反応型と同じ耐圧機構を示すはずである。しかし溶剤の揮散速度が遅く、半乾性粘着状態の期間が長く、さらに硬化時の収縮が大きく、接着力も低いものが多いので、その耐圧性は乾性よりも不乾性に近い。したがって、その適用も不乾性と同じ扱いが多く、乾性溶剤型に対する理論も明確なものはない。
シリコーン RTV や嫌気性アクリルのような反応型では、接合部を充填したあと縮合や重合が起こり、接合面間に弾性体接着層を形成しシールするのである。したがって、接合面間の大間隙に対しての耐圧性は高い。しかし接合３図

金属平面接触表２

真の接触面積限界圧（２−２）以上の圧力に対しては、シール剤の弾性（伸び）がシール保持に影響する。

２．フランジシステム
２−１．フランジシステムの要素
ボルト締めフランジ部の漏洩要素としては、仕上精度、

2

クリアランスおよび稼動時の振動などがあげられるが、シまた、金属内部が塑性変形するほどの荷重をかけた場合ール保持に最も影響の大きいものは、タタキ、ズレ等のフでも、表面凹凸は依然として残っている。したがって、どランジ面相互の挙動である。以下に個々の漏洩要素についんなに良い仕上精度および平面度を持つフランジ面同志がて述べる。

高面圧で接触していても、インナースペースが存在する。

OLGと固形ガスケットを比較した場合の総合損益評価表……自動車のオイルパンにOLGSを採用した場合性無溶剤型すなわち反応型と他の非反応型では、その耐11塗布ロボットおよび塗布機一覧表
反応性液状ガスケットの塗布機、塗布ロボットにはつぎのようなタイプがあります。
詳細はカタログがありますので、必要な方はご請求ください。

昭和57年５月１日発行

1

反応型液状ガスケットの耐圧機構《その１》

自動車をはじめ、建設機械や農機、船舶、電気機器等多くの機械の接合部に液状ガスケッ
トが使用されるようになってから20年以上になります。この間、液状ガスケットの性能は向上し、シール材料として多大の信頼を得てきました。
近年、アッセンブリーラインでの使用に適した塗布機や塗布ロボットの開発も進み、液状
ガスケットと合わせて、オンラインガスケットシステム、On Line Gaskets System（O.L.G.S）
として採用が広まりつゝあります。
即ち、オールグシステム（O.L.G.S）とは特別に開発された液状ガスケットと、これをラインで自動的に塗布するための「塗布ロボット」を組合せてフランジ面からの「もれ」を確実に防止する「もれ防止」のトータルシステムです。
オールグシステムの採用により、下記のように大幅なコストダウンを可能にします。
１ ガスケット材料費の削減
４ 加工工数の削減
２ 軽量化、安価な部品の使用
５ 設計時間の短縮
３ 部品の節減、工数の削減
６ 在庫管理の合理化
O.L.G.S材料として使用されている液状ガスケットには、シリコーンRTV系や嫌気性アクリル系の反応型が多く、接合部を充填した後、縮合や重合が起こり、接合部間に弾性接着層を形成し、その機能を発揮します。
この度はその耐圧機構について、２回にわたってその考察の一部を紹介いたします。

はじめに…………………………………１
１．液状ガスケットの分類…………………２
２．フランジシステム………………………２
２−１フランジシステムの要素………２２−２接合限界圧………………………３
２−３接合限界圧の測定………………３
２−４フランジシステムのシール性決定要因…４３．耐圧試験…………………………………４
３−１反応型と不乾性の性能…………４
３−２試験条件と接合限界圧…………５

４．反応型液状ガスケットの耐圧機構…………６
４−１不乾性の耐圧機構……………………６
４−２反応型の基礎理論……………………７
４−３反応型ガスケット層の破壊機構……７５．耐圧試験と破壊式……………………………９５−１反応型ガスケットの物性……………９５−２ガスケット物性と破壊式……………９５−３理論値と実測値………………………９
OLGと固形ガスケットとの比較……11
塗布ロボットおよび塗布機一覧表…12